6ri 



murning i vatten bor man aldrig anvan- 

 da skd-dii kalk , som Llifvit slackt pa van- 

 ligt satt och sedan lange varit ntsatt lor 

 luftens tilltrade; ty murbruket torkar d& 

 ganska langsamt och bibehaller sig sallan 

 i vatten, samt skadas latt af frost. Sat- 

 tet att slacka kalken torde ej vara likgil- 

 tigt, ehuru olika slackningssatt ej yttrat 

 betydligt olika verkan pa de vid Gotha 

 Canal fbrsokta kalkarter. Da kalken fatt 

 af sig sjelf sonderfalla, har murbruket 

 oftast fatt egenskapen att snart torka i 

 luften, men ej sallan har det sedan, i 

 vatten, ater blotnat och derefter ej hard- 

 nat fortare an murbruk af nyss slackt 

 kalk ; vid andra tillfallen a 1 ter hafva mur- 

 bruken af sonderfallen och af vanlig slackt 

 talk forhallit sig alldeles lika. Dessa olik* 

 heter hafva till och med intraffat hos 

 murbruk af samma kalkart. Da kalken 

 ar mycket oren, ar det sakrast att an- 

 vanda den da den nyss ar brand. Som- 

 liga kalkarter hafva den egenheten att, 

 under slackningen, ej upptaga vattnet li- 

 ka latt genom hela sin massa. Da sadan 

 kalk fatt frivilligt sonderfalla, fordrar dess 

 anvandande till murbruk mycken forsig- 

 tighet; ty d& kalken, under den spai sam- 

 ma tillgang af vatten, som atmosphasren 

 kan lemna, smaningom sonderfaller, blir 

 den ojemnt slackt derigenom att vissa de- 

 lar taga trogare till sig vattnet an de 6f- 

 riga, och behalla saledes langre sin for- 

 maga att med hetta forena sig denned. 

 Da sonderfallen kalk af denna beskafFen- 

 het nyttjas, ar det hdgst nodvandigt att 



